



mm 



^M 



h-^.'^.-;-,.;.^^ ■ I m I *«--*f-. 



M^M^HMPW^ 



284 



y 



Resulta pues que la argamasa introducida directamente 

 en el agua solo habia alcanzado un poco mas de la cuarta 

 parte de lo que dio la misma mezcla fraguando al aire, es 

 decir cortando el ataque de cantidades excesivas de agua 



en el primer dia. 



Una vez fraguada la mezcla del cemento al contacto del 

 aire, se debe procurar, en seguida, sumergirla en el agua 6 

 conservarla lo mas posible en estado humedo durante el pe- 

 riodo subsiguiente de consolidacion progresiva, puesto que 

 todos los cementos y cales hidraulicas, en estado puro 6 en 

 sus mezclas, estan lejos de alcanzar aquel grado de cohesion 

 6 dureza final, cuando sus argamasas se hallan expuestas 

 directamente, en el primer perfodo de su solidification (1 a 3 

 meses) a la influencia secante del aire, sobre todo en nues- 

 tras latitudes y bajo la accion de las prolongadas secas que a 

 veces reinan en las provincias del interior. 



Exponiendo las mezclas directamente al aire seco, antes 

 de que haya terminado la cristalizacion 6 el endurecimieiito 

 de la composicion en el medio humedo, resulta que este 

 proceso jfqueda en algo incompleto, y la masa no alcanza la 

 misma cohesion definitiva que la que ha sido endurecida 

 en el agua, a pesar de quemuchas veces, al principio, se no- 

 tan ventajas aparentes en las piezas endurecidas alaire. Pero 

 el resultado final es notablemente distinto. Sucede que el 

 poder higroscopico de la masa, a una temperatura superior 

 a 25°C, no es suficiente para conservar la humedad necesa- 

 ria que constituye el medio por el cuai el cemento cristali- 

 za; y ademas de esto, cuando la argamasa fuc empleada 

 muy liquida, con exceso de agua, sucede que la contraccion 

 que sufre con motivo de la evaporacion rapida de la hume- 

 dad es suficiente, hasta para dar origen a la formacion de 

 un tejido de rasgaduras capi lares que pueden disminuir 

 sensiblemente la cohesion de la masa en su conjunto. 



Esta inmersion, ademas, tiene la ventaja de que, cuando 

 el cemento empleado tiene defectos, estos ya no se mani- 





I 



I 



I 



MMBMHlMiBM^^aaM 



